## SINTESIS MEMBRAN SELULOSA TERMODIFIKASI NA 2 EDTA DARI BAGASE TEBU UNTUK ADSORPSI LOGAM Pb
Rohmatun Nafi’ah 1 , Susan Primadevi 2 1-2 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Cendekia Utama kudus Email: nafistikescenut@gmail.com

## ABSTRAK
Selulosa  merupakan  bahan  dasar  membran  ultrafiltrasi  yang  sekarang  banyak  dikembangkan. Keunggulan selulosa dibandingkan senyawa lain  dalam pembuatan  membran yaitu senyawa selulosa tersebar secara luas di alam, murah, jumlahnya melimpah, mudah diperoleh, dan dapat mengembang di air. Namun, serat selulosa yang belum dimodifikasi memiliki kemampuan adsorpsi logam berat yang rendah.    Pada  penelitian  ini  dilakukan  modifikasi  pada  membran  selulosa  dari  ampas  tebu  dengan Na 2 EDTA  yang  dijadikan  sebagai  adsorben  yang  bertujuan  untuk  memperoleh  daya  kemampuan pengikatan  logam  Pb  oleh  membran  selulosa.  Proses  pembuatan  membran  selulosa  meliputi  tahap Isolasi  selulosa,  tahap  sintesis  membran  selulosa,  dan  tahap  pencetakan  membran.  Proses  Isolasi selulosa  menggunakan  metode  Sokletasi.  Proses  sintesis  membran  selulosa,  Serbuk  selulosa  murni ditimbang sebanyak 2 gram, dimasukkan ke  dalam beker glass. Kemudian ditambahkan 20 mL asam sulfat 2 M dan diaduk homogen selama 30 menit sambil dipanaskan di atas hot plate stirrer suhu 45°C. Campuran  tadi  ditambahkan  Na 2 EDTA  sebanyak  52  mg,  diaduk  homogen  selama  20  menit menggunakan magnetic stirrer. Selanjutnya dilakukan uji analisis kualitatif (FTIR) dan Uji kuantitatif dengan  kajian adsorpsi  membran selulosa terhadap logam Pb. Hasil penelitian  didapatkan nilai susut pengeringan simplisia bagase tebu sebesar 59,37%.  Rata-rata penentuan kadar air simplisia bagase tebu dengan replikasi 3 kali adalah 7,461%, Kadar abu simplisia bagase tebu diperoleh sebesar 9,205%. Nilai kapasitas adsorpsi yang paling optimal yaitu pada variasi pH 3 yaitu sebesar 1,875 mg/gram.
Kata Kunci: Membran Selulosa, Bagase Tebu, Adsorben, Logam Pb

## ABSTRACT
Cellulose is the basis of ultrafiltration membranes that are now widely developed. The advantages of cellulose over other compounds in membrane making are cellulose compounds are widely spread in nature, cheap, abundant in number, easy to obtain, and can expand in water. However, unreco modified cellulose fibers have low heavy metal adsorption capabilities.  In this study, modifications to cellulose membranes from sugar cane amps with Na 2 EDTA were used as adsorbens aimed at gaining the power of pb metal binding capabilities by cellulose membranes. The process of making cellulose membranes includes  the  Cellulose  Isolation  stage,  the  cellulose  membrane  synthesis  stage,  and  the  membrane printing stage. The Cellulose Isolation Process uses the Socleation method. The process of cellulose membrane synthesis, Pure cellulose powder weighed as much as 2 grams, inserted into the glass beker. Then added 20 mL sulfuric acid 2 M and stirred homogeneously for 30 minutes while heated over a hot plate  stirrer  temperature  of  45°C.    The  mixture  was  added  Na 2 EDTA  as  much  as  52  mg,  stirred homogeneously  for  20  minutes  using  magnetic  stirrer.  Furthermore, qualitative  analysis  (FTIR) and quantitative  test  with  adsorption  study  of  cellulose  membranes  against  Pb  metals.    the  average

## CENDEKIA UTAMA
Jurnal Keperawatan dan
Kesehatan Masyarakat STIKES Cendekia Utama Kudus
P-ISSN  2252-8865 E-ISSN  2598-4217 Vol. 9, No. 3 - Oktober, 2020 Tersedia Online:
htpp://jurnal.stikescendekiautamakudus.ac.id
determination of the water content of sugar cane bagase simplisia with replication 3 times is 7.461%, the  level  of  sugar  cane  bagase  simplisia  ash  is  obtained  by  9.205%.  The  most  optimal  adsorption capacity value is in pH variation 3 which is 1.875 mg/gram.
Keywords : Cellulose Membrane, Sugar cane bagase, Adsorbene, Pb Metal

## LATAR BELAKANG
Bagase  tebu  merupakan  hasil  samping  dari  ekstraksi  tebu  yang  merupakan  limbah padatan  yang  sudah  diambil  niranya.  Kandungan  bagase  tebu  terdiri  dari  selulosa  40-50%, lignin 18-24%, dan hemiselulosa 23-25% (Safrianti, dkk., 2012). Selulosa merupakan bahan dasar  membran  ultrafiltrasi  yang  sekarang  banyak  dikembangkan.  Keunggulan  selulosa dibandingkan senyawa lain dalam pembuatan membran yaitu senyawa selulosa tersebar secara luas  di  alam,  murah,jumlahnya  melimpah,  mudah  diperoleh,  dan  dapat  mengembang  di  air. Namun,  serat  selulosa  yang  belum  dimodifikasi  memiliki  kemampuan  adsorpsi  logam  berat yang rendah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memodifikasi membran selulosa sehingga diperoleh membran dengan jumlah situs aktif yang memadai sehingga kemampuan pengikatan ion logam menjadi lebih baik.
Pada umumnya, modifikasi struktur selulosa dilakukan untuk meningkatkan sifat fisik dan ketahanan selulosa terhadap bahan-bahan kimia. Penelitian yang dilakukan oleh (Susatyo & Nurhayati, 2013) menunjukkan bahwa membran nata Aloe Vera-Etilendiamin memiliki sifat mekanik  yang  lebih  baik  dari  pada  membran  nata  murni  dan  membran  nata  teraktivasi. Sedangkan  penelitian  oleh  (Hermiati,  dkk.,  2011)  menunjukkan  bahwa  membran  nata termodifikasi NaOH memiliki kapasitas adsorpsi logam kobalt yang lebih besar dibandingkan dengan  membran  tanpa  modifikasi  yaitu  19,24%.  Pada  penelitian  ini,  digunakan  senyawa dinatrium  etilendiamintetraasetat  (Na 2 EDTA)  untuk  memodifikasi  membran  selulosa (Sugijopranoto, dkk., 2016). Senyawa EDTA merupakan kelat yang umumnya dipilih dalam penelitian  karena  telah  terbukti  efektivitasnya  pada  aplikasi  fitoremediasi  (Kar,  2013). Penggunaan Na 2 EDTA diharapkan dapat meningkatkan kemampuan adsorpsi logamPb. Industri  jamu  merupakan  salah  satu  industri  yang  banyak  menghasilkan  limbah  cair. Limbah  cair  industri  jamu  mengandung  bahan  organik  dan  bahan  berbahaya  seperti  logam berat  Pb.  Hingga  saat  ini  pengolahan  limbah  industri  jamu  dilakukan  dengan  proses  kimia- fisika  yaitu  dengan  penambahan  koagulan,  aerasi  dan  sedimentasi.  Meskipun  dapat mengurangi  kandungan  COD  pada  limbah,  kadar  COD  limbah  yang  keluar  dari  unit pengolahan limbah tersebut masih cukup tinggi (Widowati, dkk., 2008).
Logam  timbal  (Pb 2+ )  merupakan  salah  satu  logam  berat  yang  cukup  berbahaya. Masuknya  Pb  ke  dalam  tubuh  manusia  melalui  air  minum,  makanan  atau  udara  dapat menyebabkan  gangguan  pada  organ  seperti  gangguan  neurologi  (syaraf),  ginjal,  sistem reproduksi, sistem hemopoitik serta sistem syaraf pusat (otak) terutama pada anak yang dapat menurunkan tingkat kecerdasan (Yossepin, 2012).
Tujuan khusus penelitian yaitu: 1) Menentukan kemampuan adsorpsi membran selulosa termodifikasi  Na 2 EDTA  dari  ampas  tebu  dapat  mengadsorpsi  ion  logam  Pb.  2)  Mengetahui kondisi  optimum  pH  dari  membran  selulosa  termodifikasi  Na 2 EDTA  dari  ampas  tebu  dapat mengadsorpsi ion logam Pb.
Urgensi  penelitian  ini  adalah  diharapkan  dapat  memberikan  informasi  tentang pemanfaatan  bagase  tebu  sebagai  adsorben  alami  yang  dapat  digunakan  untuk  mengurangi pencemaran logam berat pada air limbah, salah satunya limbah dari industri Jamu. Sehingga penelitian ini layak untuk diteliti.

## METODE PENELITIAN

## Alat dan Bahan
Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah pisau, penggiling tepung, ayakan no 40  mesh,  alat-alat  gelas,  rangkaian  alat  soxhlet,  pH  meter,  pinset,  plat  tetes,  kertas  saring, waterbath,  neraca  digital  dan  analitik,  mikrometer  sekrup,  klem,  statif,  termometer,  cawan petri, cetakan plastik, mika, magnetic stirrer, dan hot plate stirrer, Spektrofotometer Serapan
Atom  (SSA)  Perkin  Elmer  Pin  A  Aclee  900  F,  vial,  spektrofotometer  FT-IR  Perkin  Elmer 96772.
Bahan  yang digunakan dalam penelitian  ini adalah  bagase tebu, etanol 96%, toluena grade teknis, pelarut aqua demineral, natrium hidroksida 1% b/v, natrium hipoklorit1% dan 3% v/v,  asam  klorida  5%  v/v,  asam  sulfat  2M,  Pb(NO 3 ) 2 ,  dinatrium  etilendiamin  tetraasetat  52 mg,dan timbalnitrat.

## Prosedur Penelitian Penyiapan Bahan
Bagase tebu dipisahkan dari pengotor. Ampas tebu yang diperoleh dicuci bersih dengan air  mengalir,  dikeringkan  di  bawah  sinar  matahari  selama  3  hari  dan  dipotong  kecil-kecil. Bagase tebu yang sudah kering dibuat serbuk halus menggunakan mesin penggiling tepung lalu diayak menggunakan ayakan no mesh 40.

## Proses Isolasi Selulosa
Serbuk  bagase  tebu  ditimbang  sebanyak  50  gram,  dimasukkan  ke  dalam  klongsong yang  telah  dijahit  semua  sisinya,  lalu  dilakukan  proses  ekstraksi  dengan  metode  soxhletasi sebagai proses dewaxing menggunakan pelarut etanol:toluena dengan perbandingan 1:2 selama 3,5  jam  dengan  suhu  100°C.  Serbuk  yang  telah  diekstraksi  dikeringkan  dalam  almari pengering. Kemudian serbuk kering bagase tebu ditimbang sejumlah 50 gram, dimasukkan ke dalam  bekerglass  dan  dilakukan  proses  pemutihan  (bleaching)  dengan  ditambahkan  larutan NaClO 3% b/v sebanyak 500 mL dan dipanaskan diatas waterbath dengan suhu 80°C selama 2  jam  sambil  digoyang-goyangkan,  lalu  disaring.  Residu  bagase  tebu  dimasukkan  ke  dalam bekerglass dan dilanjutkan dengan proses hidrolisis yaitu ditambahkan larutan NaOH 1% b/v sebanyak  500  mL  dan  dipanaskan  dengan  suhu  60°C  selama  2  jam,  disaring,  dicuci  residu dengan  aqua  demineral  sampai  pH  netral.  Serbuk  dimasukkan  kembali  ke  dalam  bekerglass dan dilakukan proses pemutihan akhir yaitu dipanaskan serbuk dengan larutan NaClO 1% b/v sebanyak 500  mL pada suhu 75°C  selama 3  jam  sambil  sesekali digoyang-goyang, disaring dan residu memasuki tahap akhir yaitu dihidrolisis dengan katalis HCl 5% v/v sebanyak 500 mL selama 6 jam pada suhu 65°C. Padatan disaring dan dicuci dengan aqua demineral sampai pH netral dengan menggunakan kertas saring. Serbuk selulosa murni dikeringkan dalam almari pengering.

## Sintesis Membran Selulosa-Na2EDTA
Serbuk  selulosa  murni  dari  bagase  tebu  ditimbang  sebanyak  1  gram,  dimasukkan  ke dalam beker glass. Kemudian ditambahkan 20 mL asam sulfat 2 M dan diaduk homogen selama 30  menit  sambil  dipanaskan  diatas  hot  plate  stirrer  suhu  45°C.  Campuran  tadi  ditambahkan Na2EDTA sebanyak 52 mg, diaduk homogen selama 20 menit menggunakan magnetic stirrer.

## Pencetakan Membran
Campuran  membran  selulosa-Na 2 EDTA  dituang  ke  dalam  cawan  petri  yang  sudah diberi cetakan plastik berdiameter 7,5 cm di atas cawan petri serta bagian dasar  cawan petri sudah diberi  mika. Kemudian dikeringkan dalam  almari pengering sampai kering. Membran yang  terbentuk  dilepaskan  dengan  hati-hati  jangan  sampai  robek  atau  rusak.  Selulosa  murni juga dicetak menjadi  membran dengan cara dilarutkan dalam pelarut aqua demineral 20  mL dan  diaduk  homogen  dengan  magnetic  stirrer  selama  1  jam  lalu  dituang  ke  cetakan.  Dicek ketebalan membran tanpa modifikasi dan membran modifikasi dengan mikrometersekrup.

## Pembuatan Larutan Uji
Serbuk  PbNO 3 ditimbang  80  mg  secara  seksama,  dimasukkan  ke  dalam  labu  takar, ditambahkan  dengan  aqua  demineral  1000  mL  dan  dihomogenkan,  diperoleh  larutan  stok
dengan konsentrasi 1000 mg/L. Kemudian campuran diencerkan dengan cara dipipet 10 mL dan dimasukkan ke dalam labu takar 100 mL, ditambahkan  aqua demineral sampai 100 mL, dihomogenkan. Diperoleh larutan uji dengan konsentrasi 100 ppm dan dicek pH larutan.

## Analisis Kualitatif
Karakterisasi  produk  hasil  sintesis  dilakukan  dengan  spektrofotometri Fourier Transform Infrared (FTIR).
Kajian Adsorpsi Ion logam Pb(II) oleh Modifikasi Membran Selulosa dengan Na 2 EDTA Pengaruh pH medium
Sebanyak 1 g  membran selulosa-Na 2 EDTA ke dalam Erlenmeyer  yang  berisi 20  mL larutan  logam  dengan  konsentrasi  tertentu  pada  pH  3,  5,  dan  7.  Campuran  dikocok  selama waktu 1 jam pada temperatur kamar, kemudian disaring dengan kertas whatman 42 dan diukur. Kandungan  logam  Pb  yang  dalam  larutan  sebelum  dan  sesudah  adsorpsi  dianalisis  dengan AAS.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pembuatan Serbuk Bagase Tebu
Tabel 1 Susut Pengeringan Bobot Basah (gram) Bobot Simplisia (gram) Bobot Serbuk (gram) Susut Bobot (%) 3200 1900 1300 59,37
Berdasarkan  dari  hasil  perhitungan  susut  pengeringan,  didapatkan  nilai  susut  pengeringan  simplisia bagasse  tebu  sebesar  59,37%.  Nilai  susut  pengeringan  yang  didapatkan  tersebut  dipengaruhi  oleh  bahan  yang digunakan adalah sisa dari pemerasan nira tebu.

## Penentuan Kadar Air Serbuk Bagase Tebu
Tabel 2 Hasil Perhitungan Kadar Air Sampel Replikasi Bobot sebelum dikeringkan (gram) Bobot Setelah Dikeringkan (gram) Kadar Air (%) Serbuk 1 62,179 62,036 7,207 2 60,875 60,720 7,796 3 62,410 62,264 7,382 Rata-rata 7,461
Hasil  yang  diperoleh  dari  perhitungan  rata-rata  penentuan  kadar  air  simplisia  bagasse  tebu  dengan replikasi 3 kali adalah 7,461%, hal ini menunjukkan bahwa persentase kadar air dalam serbuk bagasse tebu telah memenuhi syarat mutu yaitu ≤10% (Utami et al. , 2017).Kadar air pada simplisia bagasse tebu memiliki pengaruh terhadap  proses  adsorpsi  membran  selulosa  dimana  kadar  air  dalam  adsorben  berbanding  terbalik  dengan kemampuan  adsorpsinya,  semakin  kecil nilai  kadar  air maka  kemampuan  adsorpsi  membran  selulosa  semakin besar (Saputri, 2020).
Penentuan Kadar Abu Serbuk Bagase Tebu Tabel 3 Hasil Perhitungan Kadar Abu Sampel  Replikasi Bobot sebelum dikeringkan (gram) Bobot Setelah Dikeringkan (gram) Kadar Abu (%) Serbuk 1 63,703 63,494 9,578 2 58,303 58,102 9,169 3 61,454 61,258 8,868 Rata-rata 9,205
Kadar abu simplisia bagase tebu diperoleh sebesar 9,205%. Kadar abu untuk simplisia bagase tebu ini cukup tinggi. Tingginya kadar abu pada simplisia mengindikasikan bahwa simplisia yang diperoleh dari proses pengeringan masih  banyak  mengandung  senyawa  mineral. Kadar abu  yang  tinggi  menyebabkan  penyumpatan pori-pori sehingga luas permukaan adsorpsi semakin berkurang dan logam berat yang teradsorpsi akan semakin sedikit (Saputri, 2020).

## Hasil Proses Ekstraksi Sokletasi
Serbuk bagase tebu yang diperoleh dari proses ekstraksi sokletasi adalah serat selulosa berwarna coklat dan warna sisa pelarut menjadi coklat kekuningan. Hasil tersebut   lignin dan hemiselulosa pada serat selulosa bagase tebu.
Penggunaan  pelarut  campuran  antara  etanol  dan  toluen  yang  memiliki  sifat  polar dengan  perbandingan  1:2  sebanyak  500  mL  (Rachmawaty,  Meriyani  &  Priyanto,  2013) bertujuan untuk melarutkan senyawa-senyawa ekstraktif (metabolit skunder) yang terkandung dalam  simplisia  bagasse  tebu  yang  dapat  berperan  sebagai  zat  pengotor  dalam  pembuatan membran selulosa bagase tebu (Thiripura & Ramesh, 2012).
Hasil Proses Pemutihan ( bleaching ) dengan Metode Alkalinasi Hasil  proses bleaching menggunakan  pelarut  NaOCl  3%  adalah  perubahan  warna pelarut  menjadi  coklat  keruh  dan  serat  bagase  tebu  berwarna  putih  kecoklatan  yang menandakan lignin dalam serat selulosa telah terlarut.
Pemilihan  natrium  hipoklorit  sebagai  pelarut  dalam  proses  pemutihan  dikarenakan natrium hipoklorit bersifat oksidator yang berfungsi untuk mendegradasi dan menghilangkan senyawa  penyebab  warna  yaitu  lignin  dan  memiliki  sifat  selektivitas  reaksi  dan  mampu melindungi serat bagase tebu dari kerusakan.

## Hasil Proses Hidrolisis Serbuk Selulosa Bagase Tebu
Hasil proses hidrolisis menggunakan pelarut NaOH 1% adalah serbuk selulosa bagase tebu mengalami perubahan warna menjadi putih kekuningan dan pelarut menjadi putih keruh.
Hasil Proses Pemutihan ( bleaching ) Serat Bagase Tebu Hasil  proses bleaching menggunakan  pelarut  NaOCl  1%  adalah  perubahan  warna pelarut menjadi  jernih dan serat bagasetebu berwarna putih cerah. Perubahan warna tersebut menandakan bahwa lignin telah terlarut dengan NaOCl.

## Hasil Proses Hidrolisis Serbuk Selulosa Bagase tebu
Hasil proses hidrolisis  menggunakan pelarut  HCl 5% adalah serbuk selulosa  bagasse tebu mengalami perubahan warna menjadi putih kekuningan dan pelarut menjadi putih keruh. Proses hidrolisis  menyebabkan selulosa teroksidasi (Maryan & Gorji, 2016) sehingga  ikatan ester  yang  menghubungkan  lignin  dengan  hemiselulosa  dalam  jaringan  lignin-karbohidrat
kompleks dapat terputus. Akibat dari rusaknya ikatan ini, jaringan lignin-karbohidrat kompleks terganggu, memungkinkan komponen lignin dapat terlarut (Modenbach & Nokes, 2014).

## Analisis Struktur Kimia Selulosa Bagase Tebu dengan FTIR a. Spektrum Hasil Analisis Struktur Kimia Selulosa Murni Bagase tebu

## Gambar 6 Spektrum selulosa murni bagase tebu
Tabel 4 Interpretasi Membran Selulosa Murni Bilangan Gelombang Bentuk Pita Kemungkinan Gugus Fungsi Isolat cm -1 Isolat (Sukadana, 2010) cm -1
Isolat (Alemdar&Sain, 2008) cm -1 3434,00 1850-1730 3600-3800 Lebar O-H peregangan ( stretching ) 2901,15 2900 2800 Lebar C-H  peregangan ( stretching ) 1637,83 - 1760-1640 Tajam Uluran C=O 1058,68 1300-1000 - Tajam C-O 615,07 900-500 - Tajam Alkuna
Spektrum serapan gugus fungsi dari selulosa murni bagase tebu dapat dilihat pada gambar 6 dan interpretasinya disajikan pada tabel 4. Analisis struktur membran selulosa murni, selulosa dapat dianalisis berdasarkan gugus fungsi O-H stretching pada kelompok hidroksil selulosa yang diperoleh pada puncak serapan 3434,00 cm -1 dan memiliki gugus fungsi C-H stretching berada pada puncak serapan 2901,15 cm -1 serta gugus fungsi C-O glikosida yang terlihat pada puncak serapan  1058,68 cm -1 . Gugus fungsi C=O karbonil muncul pada panjang gelombang 1637,83cm -1 yang merupakan  puncak  serapan  khas  untuk  kelompok  gugus  asetil  dan  ester  pada hemiselulosa  dan  rantai  gugus  asam  karboksil  pada  kelompok ferulic dan  p-koumaril pada lignin. Munculnya gugus fungsi C=O pada sampel membran selulosa murni akibat dari proses pemutihan dan hidrolisis yang kurang sempurna.
4000 400 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 61 50 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 cm-1 %T 3434.00cm-1 1058.68cm-1 1637.83cm-1 615.07cm-1 3430,07 cm-1
b. Spektrum Hasil Analisis Struktur Kimia Selulosa Bagase Tebu Termodifikasi Na 2 - EDTA
Gambar 7 Spektrum selulosa bagasse tebu termodifikasi Na 2 -EDTA
Tabel 5 Interpretasi Membran selulosa termodifikasi Na 2 -EDTA
BilanganGelombang Bentuk Pita Kemungkinan Gugus Fungsi Isolat cm -1 Isolat (Alemdar & Sain, 2008) cm -1 Isolat (Nida S, Ummu H. & Nurhasni, 2015)  cm -1 3409,50 3600-3800 3600-3000 Lebar O-H peregangan ( stretching ) 2900,00 2900 2800 Lebar C-H  peregangan ( stretching ) 1636,97 - 1760-1640 Tajam Uluran C=O 1058,12 1300-1000 - Tajam C-O 1185,81 1100 - Tajam Uluran C-N Amina 881,87 - 870-675 Tajam C-H  Aromatik
Berdasarkan pada gambar 7 dan tabel 5 menunjukkan hasil interpretasi puncak serapan membran selulosa termodifikasi Na 2 -EDTA. Selulosa dapat dianalisis berdasarkan gugus fungsi O-H stretching yang terdapat pada puncak serapan 3409,50 cm -1 dan puncak serapan 2900,0 cm -1 yang menunjukkan gugus fungsi C-H peregangan ( stretching ) namun memiliki uluran yang hampir menyatu dengan gugus fungsi O-H. Gugus fungsi C-O muncul pada puncak serapan 1058,12cm -1 .
Selulosa termodifikasi Na 2 -EDTA  memiliki gugus  fungsi khas sendiri  yaitu C-N  yang dapat  dilihat  pada  puncak  serapan  1100,0  cm -1 ,  gugus  fungsi  C-N  terbentuk  oleh  ikatan kompleks  antara  atom  C  dengan  Na 2 -EDTA  yang  terlihat  pada  gambar  7  berada  pada 1185,81cm -1 .  Hal  ini  membuktikan  bahwa  modifikasi  selulosa  dengan  Na 2 -EDTA  telah berhasil dilakukan. Modifikasi ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas selulosa bagase tebu dalam  penyerapan  logam  Pb  dimana  dengan  adanya  modifikasi  tersebut  selulosa  mampu berikatan dengan logam Pb menjadi ikatan kompleks.
4000 400 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 4.7 -0.1 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 cm-1 %T 3409.50cm-1 1185.81cm-1 1058.12cm-1 1636.97cm-1 577.85cm-1 881.87cm-1 451.97cm-1
Penentuan Kapasitas Adsorpsi  Optimal Membran Selulosa Bagase Tebu a. Pembuatan Kurva Baku Larutan Standar Logam Pb
Tabel 6. Nilai konsentrasi vs absrobansi x ( Konsentrasi) y (Absorbansi) 10 0,0015 25 0,0025 50 0,0056 75 0,0087 100 0,0122

## Gambar 8 Kurva baku larutan standar logam Pb
Hasil pembuatan kurva baku didapatkan persamaan garis : y = 0,0001x dengan nilai R 2 = 0,9927.

## b. Hasil  Penentuan  Kapasitas  Adsorpsi  Membran  Selulosa  Bagase  Tebu  dengan Variasi pH Terhadap Logam Pb
Hasil  Penentuan  Kapasitas  Adsorpsi  Membran  Selulosa  Bagase  Tebu  dengan Variasi pH 3, 5, dan 7 dalam konsentrasi Logam Pb 100 ppm. Hasil dapat dilihat pada tabel 7.
Tabel 7 Hasil penentuan kapasitas adsorpsi variasi pH Variasi pH Konsentrasi awal logam Pb (mg/L) Konsentrasi akhir logamPb (mg/L) Berat sampel (gram) Volume sampel (liter) Kapasitas adsorpsi logam Pb (mg/gram) 3 122 47 1 0,025 1,875 5 122 57 1 0,025 1,625 7 122 48 1 0,025 1,850
Berdasarkan  hasil  yang  diperoleh  dari  perhitungan  kapasitas  adsropsi  membran  selulosa  bagase  tebu termodifikasi  Na2-EDTA  denganvariasi  pH  3,  5  dan  7  terhadaplogamPb  100  ppm  didapatkan  nilai  kapasitas adsorpsi  pH  3  sebesar1,875  mg/gram,  nilai  kapasitas  adsorpsi  pada  pH  5  sebesar  1,625  mg/gram  dan  nilai kapasitas  adsorpsi  pada  pH  7  adalah1,850  mg/gram.  Variasi  pH  3  menunjukkan  nilai  kapasitas  adsorpsi  yang paling optimal dikarenakan memiliki nilai yang paling tinggi.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Hasil penelitian didapatkan nilai susut pengeringan simplisia bagase tebu sebesar 59,37%.  rata- rata  penentuan  kadar  air  simplisia  bagase  tebu  dengan  replikasi  3  kali  adalah  7,461%,  Kadar  abu
y = 0.0001x R² = 0.9927 0 0.005 0.01 0.015 0 50 100 150 A bs o rba ns i Konsentrasi Kurva baku larutan standar logam Pb
simplisia bagase tebu diperoleh sebesar 9,205%. Nilai kapasitas adsorpsi yang paling optimal yaitu pada variasi pH 3 yaitu sebesar 1,875 mg/gram.

## Saran
Perlu  dilakukan  optimalisasi  waktu  dan  konsentrasi,  sehingga  diharapkan  dapat diketahui kapan waktu yang optimal untuk mendapatkan kapasitas adsorpsi yang optimal.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ketua LPPM STIKES Cendekia Utama Kudus, Laboratorium Kimia Farmasi STIKES Cendekia Utama Kudus, Laboratorium  Kimia FMIPA UNNES yang telah mendukung penyelenggaraan penelitian ini. Terima kasih kepada LLDIKTI  Wilayah  VI  yang  telah  memberikah  Dana  Hibah  Penelitian  Dosen  Pemula. Penelitian ini tidak dapat terlaksana tanpa dukungan berbagai pihak.

## DAFTAR PUSTAKA
Hermiati,  E.,  Mangunwidjaja,  D.,  Sunarti,  T.C.,  Suparno,  O.  and  Prasetya,  B.,  2017. Pemanfaatan  biomassa  lignoselulosa  ampas  tebu  untuk  produksi  bioetanol. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian , 29(4),pp.121-130.
Kar, A. 2013. Farmakognosi & Farmakobioteknologi Volume 1. Jakarta : Penerbit EGC.
Le Duc, D.L., Terry, N., 2005. Phytoremediation Of Toxic Trace Elements In Soil And Water. Jind Microbiol Biotechnol . (32):514-520.
Lindu, M. And Puspitasari, T., 2010. Sintesis Dan Karakterisasi Selulosa Asetat Dari Nata De Coco  Sebagai  Bahan  Baku  Membran  Ultrafiltrasi. Jurnal  Sains  Materi  Indonesia , 12(1),Pp.17-23.
Mandal,  A  Dan  Chakrabarty,  D.  2011.  Isolation  Of  Nanocellulose  From  Waste  Sugarcane Bagasse (SCB) And Its Characterization, Carbohydrate Polymers, 86:1291-1299.
Murni,    S.W.,    2010.  Preparasi  Membran  Selulosa  Asetat    Untuk  Penyaringan  Nira  Tebu. Eksergi, 10(2), Pp.36-41.
Roza,  M.,  2013.  Kajian  Sifat  Konduktansi  Membran  Kitosan  Pada  Berbagai  Variasi  Waktu Perendaman Dalam Larutan Pb. Pillar Of  Physics , 1(1).
Safrianti,  I.,  Wahyuni,  N.  And  Zaharah,  T.A.,  2012.  Adsorpsi  Timbal  (II)  Oleh  Selulosa Limbah Jerami Padi Teraktivasi Asam Nitrat: Pengaruh pH Dan Waktu Kontak. Jurnal Kimia Khatulistiwa , 1(1),Pp.1-7.
Sugijopranoto,  L.M.,  Nugraheni,  B.  And  Nafi’ah,  R.,  2016.  Uji  Kemampuan  Membran Selulosa-Na2EDTA Dari Limbah Kulit Jagung Dalam Mengikat Ion Logam Pb 2+ Pada Larutan Pb (NO3) 2. Media Farmasi Indonesia , 11(1),P.151946.
Suryana,  N.  2001.  Teori  Instrumentasi  Dan  Teknik  Analisia  AAS.  Jakarta:  Pusat  Pengujian Mutu Barang.
Susatyo, E.B., Dan N. Nurhayati. 2013. Sintesis Membran Nata Aloe Vera-Etilendiamin Dan Karakterisasinya. Jurnal MIPA .36. (1) :70-77.
Thaiyibah,  N.,  Alimuddin,  A.  And  Panggabean,  A.S.,  2016.  Pembuatan    Dan  Karakterisasi Membran  Selulosa  Asetat-Pvc  Dari  Eceng  Gondok  (Eichhornia  Crassipes)  Untuk Adsorpsi Logam Tembaga (II). Jurnal Kimia Mulawarman ,14(1).
Widowati, W., Sastiono, A., Dan Raymond R., J. 2008. Efek Toksik Logam Pencegahan Dan Penanggulangan Pencemaran. Yogyakarta : ANDI.
Wulandari,  W.T.  Dan  Dewi  R.  2018.  Seulosa  Dari  Ampas  Tebu  Sebagai  Adsorben  Pada Minyak Bekas Penggorengan. Jurnal Riset Kimia Kovalen . 4(3):332-339.
Yossepin A., Victor Gala, Aning Ayucita, Ery Susiani R. 2012. Pemanfaatan Ampas Tebu Dan Kulit Pisang Dalam Pembuatan Kertas Serat Campuran. Jurnal Teknik Kimia Indosesia . 11(2):94-100.